DU FER. 24; 



peuvent servir de fondant aux autres. II faut briser 

 cette mine massive en morceaux d'autant plus petits 

 qu'elle est plus refractaire. Au reste, les mines de 

 fer qui contiennent du cuivre doivent 6tre rejetees, 

 car elles ne donneroient que du fer tres cassant. 



La conduite du fourneau demande tout autant et 

 peut-etre encore plus d'attention que la preparation 

 de la mine. Apres avoir iaisse le fourneau s'echauffer 

 lentement pendant trois ou quatre jours, en imposant 

 successivement surle charbon une petite quantite de 

 mine ( environ cent livres pesant ), on met en jeu les 

 souftletsen ne leur donnant d'abord qu'un mouvement 

 assez lent ( de quatre ou cinq coulees par minute ) : 

 oil commence alors a augmenter la quantite de la 

 mine, et Ton en met, pendant les deux premiers 

 jours, deux ou trois mesures ( d'environ soixante li- 

 vres chacune ) sur six mesures de charbon ( d'envi- 

 ron quarante livres pesant ) , a chaque charge que 

 Ton impose au fourneau ; ce qui ne se fait que quand 

 les charbons enflammes dont il est plein ont baisse 

 d'environ trois pieds et demi. Cette quantite de char- 

 bon qu'on impose a chaque charge etant toujours la 

 meme, on augmentera graduellement celle de la mine 

 d'urie demi-mesure le troisieme jour, et d'autant cha- 

 que jour suivant, en sorte qu'au bout de huit ou neuf 

 jours on imposera la charge complete de six mesures 

 de mine sur six mesures de charbon : rnais il vaut 

 mieux, dans le commencement, se tenir au dessous 

 de cette proportion que de se mettre au dessus. 



Oil doit avoir Fatten tion d'accelerer la vitesse des 

 soufflets en meme proportion a peu pres qu'on aug- 

 mente la quantite de mine, et Ton pourra porter cette 



